SUR L'HIST. ^ATVRELLE ET LES ARTS. C-j 



!es miroirs, qui put reflechir la plus grande quantire (ie lumiere , & qui 

 fut capable de recevoit, par confequent, le plus beau poll. Je Jes ai 

 combines de difFerentes manieres & les ai travailles & poiis. Les metaux 

 & les demi-metaux que j'ai foumis a I'epreuve, font I'argent , la platine, 

 le fer , le cuivre rouge , Ie cuivre jaune, le plomb & Tetain ; Tantimoine 

 crud , le regule d'antimoine , le regule martial d'antimoine , I'arfenic , le 

 bifmuth, le zinc, & rantimoine combine avec le cawk- Stone (i). 



Apres les avoir combines de diverfes manieres (t'oye^ I'Appendix) ', 

 je trouvai que 32 onces de cuivre rouge , I j ou i(j onces d'etain en grain 

 & un peu de cuivre jaune & d'arfenic (2) , favoir, une once de cliacun, 

 formoient un metal capable , apres avoir ete bien poli , de reflechir beau- 

 coup plus de lumiere qu'aucun de ceux qui, jufqu'a prefent, ont ete 

 ofFerts au Public. Lorfque je dis qu'il fauc ly ou 1(5 onces d'etain fur 

 52 de cuivre rouge , j'entends que cette proportion ne fera pas toujours 

 la meme exactement , parce qu'il faudra plus ou moins d'etain pout 

 faturer le cuivre fuivant le degre de purete que celui-ci aura. II con- 

 viendroit , avant routes chofes, de purifier ce dernier metal autant qu'il 

 eft poflible. Un peu d'experience fera connoitre ,avec precifion, le poinr 

 de faturation du cuivre , attendu que la compofition paroitra , etanc 

 cafTee , aulTi brillante que is verre & refTemblera beaucouo au mercure. 

 Voici la methode que je fuis : je fonds 52 onces de cuivre rouge , j'y 

 ajoute ly onces d'etain (ondu, & je verfe le melange dans une lingoticre. 

 J'ajoute enfuite une petite quantite connue d'etain a une autre quantite, 

 aufli connue, de la compofition ,& de cette maniere, je parviens aife- 

 ment, moyennant un petit nombre d'effais, au point de faturation com- 

 pletre, & au plus grand degre de perfedion. Ayanr done determine la 

 quantite d'etain ajoutee a la quantite connue de compofition, j'ajoute 

 au total, mis en fufion , la quantite proportionnelle d'etain, lorfqu'il s'agit 

 de refondre la compolition. Ainfi , s'il a fallu ajourer un quart d'once 

 d'etain fur une livre de compofition pour donner a celle-ci le plus bel 

 ^clat (3) , il faudra lorfque le metal aura ere mis une feconde fois en 

 fufion, pour couler le miroir, que j'ajoute une once d'etain fur quatre livres 

 de compofition, faire fuivant la proportion de 52 onces de cuivre rouge 



(l) Voyc[ dans les Tranfacllons Philofophiques , N°. ex, une experience 

 ttes-curieufe fur le cawk-Jione & rantimoine. 



(1) Si Ton ajoute une once d'argent a cette compofition , le metal en leraroellieut 

 & beaucoup plus blanc. 



(5) Si Ton ajoute une frop grande quantite d'etain, 17 onces, pir exemple,rur ji 

 de cuivre, la compofition ne (era point brillante , ctant caflee , mais d'un gris bleu & 

 d'une couleuf maite. Si Ton augmeme encore cette quantite , le metal deviendra 

 prefque noir. 



Tome XXXr, Part. II, 1785. JUILLET. I a 



